표 3 에 나타내 는 바 와 같이 , 부극 활물질 의 합성 에 있 어서 , LiSi 전구체 를 12 g , 1 , 3 , 5 - 트리 메틸벤젠 을 400 ㎖, 에탄올 을 400 ㎖, 아세트산 을 600 ㎖ 이용하 였 다 . 상기 한 것 이외 에 는 실시 예 1 과 마찬가지 로 하 여 부극 활물질 을 합성 하 여 , 평가 용 전지 를 제조 하 였 다 . 또한 , 얻 어 진 부극 활물질 의 평균 입자경 ( D 50 ) 을 측정 한 바 , 1 . 34 ㎛ 이 었 다 .